Watter faktore beïnvloed die uitstekende galvaniseringsgehalte van gietstukke van sinklegerings? -Industry News-Hoshimoto (Shanghai) Co., Ltd.
Watter faktore beïnvloed die uitstekende elektroplateringskwaliteit van gietstukke van sinklegering?
Tyd: 2020-10-26 Treffers: 7
Vir gietstukke van sinklegerings as oppervlakbehandeling, is hierdie skakel baie belangrik. As die galvanisering nie goed gedoen word nie, sal al die werk in die vroeë stadium vermors word. Daarom moet ons let op die galvaniseringsproses van die produk. Dan word die kwaliteit van galvanisering deur daardie faktore beïnvloed. Huayin Die Casting som die volgende vir u op:
1. Vir die keuse van grondstowwe vir gietstukke van sinklegerings, moet gereelde nasionale standaardmateriaal gekies word vir die gietstuk van produkte.
2. Die ontwerp van gietstukke van sinklegering moet redelik wees. Die vorm van gietgedeeltes moet die verbergingsvermoë van galvanisering oorweeg, en probeer om nie-deurgate te verminder, sodat dit nie maklik is om die oplossing in water te was nie. Sny skerp hoeke en ander dele om die kraglyne eweredig te versprei tydens galvanisering.
3. Die gietgietproses en die gietvorm-ontwerp is redelik, sodat die gietgedeeltes nie onder die tekortkominge van krimp, gat en losheid sal ly nie. Bogenoemde tekortkominge sal die kleefstof se kleefstof direk beïnvloed.
4. Probeer die skeidingsverskynsel in die produksieproses van gietstukke van sinklegerings verminder. As aluminium in sekere dele skei, sal aluminium eers oplos tydens ontvet, wat porieë en gaatjies op die oppervlak van die gietstuk sal veroorsaak en kan nie skoongemaak word nie, wat lei tot 'n slegte hegsterkte, wat lei tot die afskilfering en blase van die laag.
5. Let op die skaal tydens die slyp- en poleerproses. Die fyn laag van 0.05~0.1mm wat gevorm word tydens die afkoelproses van die gietstuk is baie belangrik vir galvanisering. Die verlies van die fyn laag moet soveel as moontlik verminder word tydens die slyp en poleer. As hierdie laag gemaal en weggegooi word, sal die poreuse struktuur aan die lig kom, en geen goeie elektroplateringslaag sal op hierdie laag verkry word nie.
6. Die koper-nikkel-chroom-elektroplateringslaag wat uit veelvoudige plateringstipes bestaan, is 'n negatiewe plateringslaag relatief tot die substraat. Solank die meganiese instandhouding doeltreffend is, sal die sinklegeringsonderdele in die vogtige lug korrodeer, en dit is dus nodig om te verseker dat die bekledingslaag vry gat is. Andersins, sal die korrosieprodukte van die sinklegering blaasvorming in die laag veroorsaak. In vergelyking met staalonderdele, moet die laag laag dikker wees om geskik te wees vir gietstukke van sinklegering.
7. Reste van gietgedeeltes tydens gietwerk en bewerking moet na verwerking soveel as moontlik skoongemaak word. Aangesien die residu 'n aanskoulike metaal is, sal dit in enige proses van galvanisering met die oplossing reageer en die plateringsoplossing beskadig, wat die kwaliteit van die platering sal beïnvloed.